394 Physiologie. — Chemische Physiologie. 



und Grün vorhandenen Absorptionsbänder und daraus den Schluss ziehen, ob Verfälschung 

 stattgefunden oder nicht. 



145. H. Hager. Untersuchung des Wachses. (Chemisches Centralblatt, 3. Folge, 11. Jahrg., 

 S. 367, S. 382 nach Pharm. Centralh. 21, S. 119, S. 129.) 



Um Bienenwachs von Ceresin zu unterscheiden, bestimmt man das specifische 

 Gewicht der betreffenden Probe. — Zur Bestimmung des speciflschen Gewichts schmilzt 

 man einige Gramm des Wachses in einem Schälchen mit Ausguss, tropft das Wachs auf eine 

 Glasplatte und führt mit den so erhaltenen Wachsstückchen die sog. Schwimmprobe aus, 

 wobei die Wachstropfen, welche kleine LuftbLäschen einschliessen, zu entfernen sind. Das 

 specifische Gewicht kann durch Mischung von Alkohol und Wasser genau bestimmt werden. 

 Reines gelbes und weisses Wachs hat ein specifisches Gewicht von 0.956 bis 0.964, im 

 Mittel 0.960 und meist 0.958—0.960; wird das specifische Gewicht ausser 0.956-0.964 

 gefunden, so ist das Wachs einer Fälschung sehr verdächtig ; höher ist das specifische Gewicht, 

 wenn dem Wachse Stearinsäure, Harz oder japanisches Pflanzenwachs beigemischt 

 ist, niedriger bei Zumischung von Paraffin oder Erdwachs und Talg. — In Chloroform 

 oder einem fetten Oele in der Wärme gelöst: die Lösung darf keinen Bodensatz bilden; ist 

 dies der Fall, so muss derselbe näher untersucht werden. — In einem Pceagensglase werden 

 6—8 Ccm kalt gesättigte Boraxlösung mit einem bohnengrossen Stücke Wachs bis zum 

 Schmelzen des letztern erhitzt und sanft agitirt; bei reinem Bienenwachs trübt sich die 

 Flüssigkeit etwas (aber nie milchig trübe), beim langsamen Erkalten sammelt sich das 

 Wachs an der Oberfläche, die Flüssigkeit nur wenig trüb lassend. Milchige Trübung, nach 

 dem Erkalten undurchsichtig bleibend, deutet auf Stearin oder japanisches Pflanzenwachs; 

 Harz und brasilianisches Wachs verhalten sich wie Bienenwachs. — In einem Reagensglase 

 werden 6-7 Ccm Sodalösung (1 : 6 aq) und ein Stückchen Wachs erwärmt, und zwar anfangs 

 nur die obere Schicht der Flüssigkeit bis zum Schmelzen des Wachses : starkes Aufschäumen 

 deutet auf Stearinsäure: man erhitzt das Ganze zum Kochen: milchige Trübung deutet auf 

 japanisches Pflauzenwachs oder Stearinsäure. Nach dem Erkalten ist die Flüssigkeit bei 

 japanischem Wachse mehr oder weniger breiig, selbst steif, bei Stearinsäure die milch- 

 ähnliche Schicht flüssig. Fichtenharz trennt sich bei dieser Probe von dem Wachs : erkaltet 

 besteht die Masse aus drei Schichten: einer obern Wachsschicht, einer flüssigen, wenig trüben 



Wasserschicht und einer untern, lockern, flockigen Harzschicht. Zum Nachweis von 



Paraffin (vorkommend in specifisch leichtem Wachs, sowie dem Japanwachs haltenden) 

 kocht man 10 gr Wachs, 10 gr Sodakrystalle und 200 gr Wasser in einer geräumigen 

 Porzellanschale unter öfterem Umrühren eine Stunde lang und lässt langsam erkalten. Man 

 entfernt das Wasser, spült ab etc. und kocht den Wachsrest wieder mit 10 gr Soda, 200 gr 

 Wasser eine halbe Stunde. Nach dem Erkalten entfernt man wieder das Wasser etc. und 

 bestimmt das specifische Gewicht des getrockneten, geschmolzenen Wachsrestes: reines 

 Bienenwachs zeigte 0.959—0.964, paraffinhaltiges : 0.940 und 0.942, ceresinhaltiges : 0.930. 

 War Japanwachs vorhanden, so bildet die erkaltete wässerige Lösung einen ziemlich starren, 

 weissmilchigen Brei. — Die decantirten Lösungen wurden mit Salzsäure zersetzt und das 

 specifische Gewicht der sich abscheidenden Masse bestimmt (bei Bienen wachs: 0.957—0.960 

 bei Japanwachs: 0.988 gefunden. 



146. E. Hirschsohn. Contributions to the chemistry of several varieties of wax. (The 

 pharmaceutical Journal and Transactions. 3. ser. vol. 10, No. 508, p. 749. American 

 Journal of Pharmacy vol 52, p. 303.) 



Verf. hat seine früher angeführten Untersuchungen (s. diesen Bericht für 1877, 

 S. 645, für 1878 I. S. 280) auf die Wachsarten ausgedehnt. Benutzt wurden zwei Proben von 

 gelbem Wachs (No. 1, 2); — drei Sorten weisses Wachs (No. 3-5); — afrikanisches 

 Wachs aus der Mar tiny 'sehen Sammlung, ähnlich dem europäischen Bienen wachs, aber 

 weicher, graugelb (No. 6); — mexikanisches Wachs (No. 7); — Wachs von Orizaba, 

 als M^/nca-Wachs erkannt (No. 8); — zwei Sorten japanisches Wachs (No. 9, 10); — 

 Wachs von Myrica quercifolia: blaugrün, mässighart, leicht zu pulvern (No. llj; — Wachs 

 von Myrica cerifera, dunkler und zerbrechlicher als voriges (.No. 12); — Jft/nca-Wachs, 

 dem vorhergenannten ähnlich (No. 13); — Bahiawachs: sehr harte graue Massen, auf 



